Die Stärke des Holzes. 
At, 
Ver- 
234. Maclura aurantiaca 
235. Platanus occidentalis 
236. n racemosa 
237. Wrightii 
238. Juglans cinerea 
_ 239. nigra 
240. rupestris 
241. Carya olivaeformis 
242. „ alba 
243. „  sulcata 
244. „ tomentosa 
245. poreina 
246. „ amara 
247. „. myristicaeformis 
248. „  aquatica 
249. Myrica cerifera 
250. i californica 
251. Quercus alba 
252. lobata 
253. garryana 
254. obtusiloba 
255. undulata var. 
Gambellii 
256. macrocarpa 
257. - lyrata 
258 bicolor 
259. Michauxii 
260. Prinus 
261. prinoides 
262. Douglasii 
263. oblongifolia 
264. grisea 
265. r reticulata 
266. - Durandii 
267. 4 virens 
268. chrysolepis 
269. Emoryi 
270. agrifolia 
211. 4 Weslizeni 
212. 4 rubra 
273. : coccinae 
Spezifi- | Prozent | nältnis- 
sches der | mässiger 
"Gewicht. | Asche. | Brenn- 
wert. 
0,7736 | 0,68 | 0,7683 
0,5678 | 0,46 0,5652 
0,4880, 1,11 0,4826 
0,4736 | 1,35 | 0,4672 
0,4086 | 0,51 0,4065 
0,6115 | 0,79 | 0,6067 
0,6554 1,01 0,6488 | 
0,7180 | 1,13 0,7099 
0,8372 | 0,73 0,8311 
0,8108 | 0,90 0,8035 
0,8218 | 1,06 0,8131 
0,8217 | 0,99 0,8136 
0,7552 | 1,03 | 0,7474 
0,8016 | 1,06 0,7931 
0,7407 | 1,27 0,7313 
0,5637 0,51 0,5608 
0,6703 | 0,33 0,6681 
0,7470 | 0,41 0,7439 
0,7409 0,30 0,7387 
0,7453| 0,39 | 0,7424 
0,8367 | 0,79 | 0,8301 
0,8407 0,99 | 0,8324 
0,7453 0,71 | 0,7400 
0,8313 0,65 | 0,8259 
0,7662 0,58 0,7618 
0,8039 0,45 | 0,8003 
0,7499 0,77 | 0,7441 
0,8605 1,14 0,8507 
0,8928 0,84 | 0,8853 
0,9441 | 2,61 | 0,9195 
1,0092 1,82 . 0,9908 
0,9479 0,52 | 0,9430 
0,9507 1,78 .0,9338 
0,9501 1,14 | 0,9393 
0,8493 0,60 | 0,8442 
0,9263 2,36 | 0,9044 
0,8253 1,28 | 0,8147 
0,7855 1,02 | 0,7775 
0,6540 0,26 | 0,6523 
0,7405 0,19 0,7391 
Coeffi- 
cient der 
Elasti- 
zität. 
34373 
86402 
62401 
45644, 
81253 
109200 
72632 
66646 
138839 
103884 
114395 
103300 
102986 
146484 
101261 
88778 
99161 
37089 
71664 
81109 
83257 
57162 
92929 
133438 
90636 
96373 
125473 
112461 
77166 
85739 | 
13982 
83766 
113627 
119810 
63828 
35276 
86055 
112798 
108507 
Modulus 
der 
‚ Bruchfe- 
stigkeit. 
' 1131 | 
635 | 
399 
— T Bruch- | 
belastung Wider- 
Knickenm| stand 
Längs- gegen 
richtung. | den Ein- 
Dan) | am 
809 363 
450 165 
324 93 
327 117 
392 90 
583 196 
437 182 
434 232 
625 ar 
559 288 
593 DIR 
577 301 
52A...\v 248 
638 | 315 
486 | 274 
45 | 14 
532 | 188 
5ıı | 2183 
424 | 188 
505 | 240 
487 276 
417 255 
491 233 
492 252 
490 221 
482 233 
538 230 
575 264 
557 374 
434 439 
479 364 
534 308 
547 324 
545 317 
422 415 
463 235 
533 |ı 272 
51 | 17 
504 | 202 
